BIOSORPSI ION LOGAM KADMIUM (Cd 2+ ) PADA BIOSORBEN RUMPUT LAUT COKLAT ( Padina australis ) ASAL PANTAI LITI PULAU KISAR
Biosorption of Cadmium (Cd 2+ ) Metal Ion in Brown Seaweed Biosorbent ( padina australis) from Liti Beach, Kisar Island
Catherina M. Bijang, H. Tehubijuluw, Terence Ghereds Kaihatu
Chemistry Department, Faculty of Mathematics and Natural Sciences Pattimura University, Kampus Poka, Jl. Ir. M. Putuhena, Ambon 97134 - Indonesia
*Corresponding author, e-mail: rina@fmipa.unpatti.ac.id
Received: May 2018 Published: July 2018

## ABSTRACT
The research about biosorption of Cadmium (Cd 2+ ) metal ion in brown seaweed biosorben ( Paladina australis ) from  Liti  beach,  Kisar  island  has  been  done.  Analysis  of  decreasing  Cd 2+ content  using  Atomic  Absorption Spectrophotometer  (SSA)  and  also  use  FTIR  to  know  functional  groups  contained  in  alginate  compounds.  A total of 0.5 g of brown seaweed powder was introduced into 25 mL of Cd 2+ 50 ppm solution with variations of pH 1-7 and shaker for five hours. After the  optimum  pH  was  obtained,  the  adsorption  process  was  applied on    pH    5  solution  with  variation  of  contact  time  1,  3,  and  5  hours,  after  which  it  was  filtered.  The result  of  analysis  and  calculation  showed  that  Cd 2+ ion  was  optimum  at pH 5 of 99.64%  and 3  hours contact time was 74.54%.
Keywords : Alginat, biosorpstion, biosorben, cadmium, contact time.

## PENDAHULUAN
Pemanfaatan  rumput  laut  pada  awalnya hanya  sebagai  sayuran  saja  baik  itu  diolah terlebih  dahulu  atau  dimakan  secara  langsung. Akan  tetapi  seiring  dengan  berjalannya  waktu, rumput  laut  telah  dimanfaatkan  sebagai  pupuk, komponen  makanan  ternak,  dan  makanan  ikan (Aslan,  1998).  Produk  ekstraksi  rumput  laut (seperti  agar-agar,  alginat,  dan  karaginan) banyak  dimanfaatkan  sebagai  bahan  makanan rumah tangga, bahan tambahan atau bahan baku dalam  industri  makanan  farmasi,  kosmetik, tekstil,  kertas,  cat,  dan  lain-lain.  Pemanfaatan rumput laut masih perlu dikembangkan lagi agar memberikan  nilai  tambah,  baik  secara  ekonomi maupun  lingkungan  (Anonim,  2003).  Seiring dengan  perkembangan  teknologi  rumput  laut telah  ditingkatkan  pemanfaatannya  sehingga memberikan  nilai  yang  lebih  tinggi.  Salah satu  pemanfaatannya  adalah  sebagai  biomassa (biosorben)  dalam  proses  biosorpsi  logam  berat dalam  perairan  (Indriani  dan  Akira,  1998). Biosorpsi  merupakan  proses  penyerapan  analit oleh biomassa. Biosorpsi memanfaatkan
kemampuan material biologis untuk mengakumulasi  logam    berat    dari    larutan secara    metabolisme    ataupun    fisik-kimiawi (Anonim, 2003).
Menurut  Anis  dan  Gusrizal  (2006),  logam berat  merupakan  jenis  pencemar  yang  sangat berbahaya  dalam  sistem  lingkungan  hidup karena bersifat tak dapat terbiodegradasi, toksik, serta  mampu  mengalami  bioakumulasi  dalam rantai  makanan.  Jenis  limbah  yang  berpotensi merusak  lingkungan  hidup  adalah  limbah  yang termasuk  dalam  bahan  berbahaya  beracun  (B3) yang  di  dalamnya  terdapat  logam  berat.  Logam berat  tersebut  diantaranya  adalah  Hg,  Cd,  Pb, Zn  dan  Ni.  Logam  berat  Hg,  Cd,  dan  Pb dinamakan sebagai logam non esensial dan pada tingkat  tertentu  menjadi  beracun  bagi  makhluk hidup.
Salah  satu  logam  berat  yang  sulit  terurai adalah  kadmium  (Cd).  Kadmium  merupakan salah  satu  jenis  logam  berat  yang  ditemukan alami  dalam  kerak  bumi  yang  biasanya ditemukan  sebagai  mineral  yang  terikat  dengan unsur  lain  seperti  oksigen,    klorin    atau    sulfur. Kadmium  tergolong  dalam  logam  berat  yang
berbahaya  karena  unsur  ini  beresiko  tinggi terhadap pembuluh darah. Kadmium berpengaruh      terhadap      manusia      dalam jangka      waktu      panjang      dan      dapat terakumulasi      pada      tubuh      khususnya      hati dan   ginjal   (Palar,   2004, Bijang dkk. 2014).
Berbagai  proses  penyerapan  logam  berat telah  dilakukan  untuk  mengatasi  masalah pencemaran  lingkungan  diantaranya  adalah pengendapan  secara  kimia, ion    exchange , pemisahan  dengan  membran,  elektrolisa,  dan ekstraksi   dengan solvent .  Tetapi,  proses-proses ini  memiliki  beberapa  kelemahan yakni produksi  limbah  beracun  yang  tinggi  dan  dapat menyulitkan proses penanganan dan pembuangannya  (Das  dkk.,  2008;  Prasad  dan Abdullah  2009;  Sutapa,  dkk.  2014).  Salah  satu alternatif  lain  dalam  pengolahan  limbah  yang mengandung  logam  berat  adalah  penggunaan bahan-bahan  biologi  sebagai  adsorben.  Proses ini  disebut  biosorpsi.  Biosorpsi  menunjukkan kemampuan  biomassa  untuk  mengikat  logam berat  dari  dalam  larutan  melalui  langkah- langkah metabolisme atau kimia fisika. Keuntungan  dari  proses  biosorpsi  yakni  biaya yang relatif  murah,  efisiensi tinggi  pada larutan encer,  minimalisasi  pembentukan  lumpur  serta kemudahan  proses  regenerasinya.  Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Karakteristik geografis Indonesia serta struktur  dan  teritorial  ekosistemnya  yang didominasi  oleh  lautan  telah  menjadikan Indonesia  sebagai  pemilik  keanekaragaman hayati  terbesar  di  dunia.  Sumber  daya  kelautan merupakan  kekayaan  alam  yang  memiliki peluang  besar  untuk  dimanfaatkan  (Suhdi, 2004).  Salah  satu  sumber  daya  hayati  kelautan yang dimiliki Indonesia adalah rumput laut.Rumput  laut  dibedakan  atas  4  jenis,  yaitu Rhadophyceae (rumput laut merah),
Phaeophyceae (rumput laut cokelat), Chlorophyceae (rumput  laut  hijau  biru)  dan Chayanophyceae (rumput  laut  hujau  biru) (Munaf, 2000).
Jenis  rumput  laut  yang  memiliki  nilai ekonomis  tinggi  yang  berasal  dari  Indonesia adalah: E.cottonii,  Gracilaria,  Sargassum dan lain-lain.  Pemanfaatan  rumput  laut  pada awalnya hanya sebagai sayuran saja, baik diolah terlebih dahulu atau  dimakan  secara  langsung. Khususnya  rumput  laut  coklat  sampai  saat ini  belum  optimalkan  penggunaannya,  bila
dibandingkan  dengan  jenis  rumput  laut merah maupun  hijau.  Perairan  laut    Maluku,  sangat banyak  ditemukan  rumput  laut  coklat  yang terbuang percuma di pesisir pantai.
Melihat  jumlah  rumput  laut  coklat  yang melimpah dan mudah diperoleh di pesisir pantai dan  berpotensi  sebagai  sampah,  maka  potensi rumput laut perlu dikembangkan untuk pemanfaatanya  sebagai  adsorben  logam  berat dalam  upaya  mengurangi  tingkat  pencemaran lingkungan. Berdasarkan latar belakang tersebut  telah  dilakukan  penelitian  biosorpsi i on  logam      kadmium      (Cd 2+ )      pada b iosorben      r umput      l aut      c oklat      ( Padina australis) .

## METODOLOGI

## Bahan
Bahan-bahan  yang  digunakan  antara  lain, rumput  laut  coklat Padina  australis, larutan standar  ion  logam  Cd 2+ ,    akaades,  H2SO4  (p.a Merck),  NaOH  (p.a  Merck),  kertas  saring Whatman no 42

## Alat
Alat-alat  yang  digunakan  antara  lain Spektrofotometer  Serapan  Atom,  seperangkat alat  gelas  ( Pyrex ),  neraca  Analitik  (Ada  210  / LE),  desikator,  pH  meter,  oven  ( Shel LAB), Shaker GFL 3005.

## Prosedur Kerja Preparasi biosorben
Rumput laut Padina australis dicuci hingga bersih dan dibilas dengan akuades hingga bebas garam klorida (uji AgNO3),  kemudian dikeringkan.  Setelah  kering,  rumput  laut dihaluskan  dan  diayak  menggunakan  alat penepung. Serbuk rumput laut tersebut dikeringkan  dalam  oven  dengan  suhu  100 o C selama  1  jam  agar  benar-benar  kering, kemudian disimpan di dalam desikator.

## Penentuan kadar air
Cawan    porselin    ditimbang    beratnya untuk    memperoleh    berat  wadah  kosong. Sampel rumput laut coklat yang diambil di cuci dengan  air  hingga  bersih,  dipotong  kecil-kecil dan  ditimbang  sekitar  dan  15  g.  Sampel selanjutnya  dimasukkan  ke  dalam  cawan, ditimbang,  dan  dimasukkan  ke  dalam  oven
selama 4-6  jam  dengan  suhu  105 o C,  kemudian didinginkan  dalam  desikator  dan  ditimbang kembali hingga dicapai berat konstan. Pekerjaan ini  dilakukan  secara  duplo.

## Penentuan kadar abu
Cuplikan yang diperoleh selanjutnya dipijarkan  dalam  nyala  api  pembakar  bunsen sampai tidak berasap lagi, kemudian dimasukkan  ke  dalam  tanur  listrik  dengan  suhu 400-600 o C. Setelah   menjadi   abu,   cuplikan dikeluarkan      dan      didinginkan      dalam desikator.  Kira-kira  1  jam  sampel  ditimbang kembali.

## Penentuan pH optimum
Pada 7 buah Erlenmeyer 50 mL, dimasukkan  masing-masing  0,50  g  serbuk biosorben.  Kemudian  ditambahkan  25  mL larutan  standar  Cd 2+ 50  ppm  dengan  pH  larutan masing-masing  1,  2,  3,  4,  5,  6  dan  7  dengan penambahan H2SO4 dan NaOH 1 M. Campuran kemudian diagitasi dalam rotary  shaker dengan kecepatan  150  rpm  selama  5  jam.  Setelah  itu larutan  disaring  dan filtratnya dianalisis menggunakan SSA sedangkan residunya dianalisis menggunakan FTIR.

## Penentuan waktu kontak optimum
Sebanyak 0,50 g serbuk biosorben dimasukkan ke dalam 3 buah Erlenmeyer 50 ml dan  ditambahkan  25  ml  larutan  Cd 2+ 50  ppm dengan pH optimum  yang diperoleh.  Campuran kemudian  diagitasi  dalam rotary  shaker dengan kecepatan  150  rpm  selama  1,  3,  dan  5  jam. Selanjutnya  campuran  disaring  dan  filtratnya dianalisis menggunakan SSA sedangkan residunya dianalisis menggunakan FTIR.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengambilan dan Preparasi Sampel
Sampel  rumput  laut  cokelat Paladina australis diambil  dari  pantai  Liti,  Pulau  Kisar. Sampel  diambil  pada  sore  hari  dan  berjarak 1,5    km    dari    pemukiman  masyarakat.  Sampel yang  didapat  kemudian  dibawa  ke  tempat penelitian dalam waktu 3 hari sebelum nantinya dipreparasi  dan  dianalisis.  Sebelum  dianalisis, sampel  dipreparasi  terlebih  dahulu.  Awalnya
sampel  rumput  laut  dicuci  dengan  air  bersih untuk  menghilangkan  kotoran  yang  menempel pada  rumput  laut  tersebut  kemudian  dibilas dengan  akuades.  Air  hasil  bilasan  sampel kemudian  ditambahkan  beberapa tetes  AgNO3. Tujuan  dari  penambahan  AgNO3  adalah  untuk mendeteksi  adanya  ion  Cl,  Br,  dan  I  dari sampel  rumput  laut    yang  memang  biasanya menempel  akibat  kontak  dengan  air  laut.  Bila terbentuk  endapan  putih  maka  masih  terdapat ion  Cl,  Br, dan  I  pada  sampel  rumput  laut.  Hal ini   berarti sampel harus dibilas kembali hingga ion-ion  tersebut  hilang  dari  sampel  rumput  laut yang akan dipakai.
Tabel  1 .  Data  kadar  air,  kadar  abu,  dan  kadar biomassa  pada  rumput  laut  cokelat padina australis
Sampel      rumput      laut      yang      telah bersih  kemudian  dihaluskan  guna  memperbesar luas permukaan. Semakin besar luas permukaan,  maka  semakin  besar  pula  kontak antara  sampel  dengan  lingkungan.  Sebelum dihaluskan, sampel di potong kecil-kecil dengan tujuan    mempermudah  proses  penghalusan. Sampel    dihaluskan  menggunakan mesin penepung  hingga  memperoleh  sampel  dalam kondisi  serbuk  dengan  ukuran  0,5  mikron. Sampel  yang  telah halus  kemudian  digunakan untuk  menentukan  kadar  air,  kadar  abu,  dan biomassa.

## Penentuan  Kadar  Air,  Kadar  Abu,  dan Biomassa
Sampel  rumput  laut  yang  telah  dihaluskan, kemudian ditentukan kadar  airnya. Prinsip  dasar dari  penentuan  kadar  air  sampel  adalah  selisih bobot sampel sebelum dan sesudah pengeringan. Mula-mula cawan porselin kosong  dipanaskan  didalam  oven  dengan  suhu 105 o C  selama  1  jam.  Pemanasan  ini  bertujuan untuk  menguapkan  air  yang  melekat  pada permukaan cawan.
Selain  itu,  cawan  dimasukkan  ke  dalam desikator  agar  tidak  terkontaminasi  dengan air    dari  udara.  Setelah  itu,  dilakukan  proses pemanasan  terhadap  sampel  rumput  laut. Sampel  diletakkan  pada  cawan  dan  dipanaskan menggunakan  oven    pada    suhu    105 o C. Sampel    yang    dianggap    telah  kering, dimasukkan ke dalam desikator untuk didinginkan  sebelum  ditimbang.  Proses  ini dilakukan    sebanyak    8    kali    pengulangan dengan  total   waktu  12   jam   hingga diperoleh bobot  sampel  yang  konstan.  Dari  hasil prhitungan diperoleh data  kadar  air seperti pada Tabel  1.  Dari  data  Tabel  1,  diketahui  rata-rata kadar  air  dari  sampel  rumput  laut  cokelat ( Paladina  australis )  yang  diperoleh  adalah sebesar  12,18%.  Kadar  rata-rata  menurut  Erin dan Dedy, (2012) yang diperoleh dari penelitian mereka  dengan  menggunakan  jenis  rumput  laut Gracilaria  salicornia adalah  86,5%  sedangkan dengan  rumput  laut Gracilaria    verrucosa adalah   56,5%.
Setelah  diperoleh  kadar  air    selanjutnya adalah  penentuan  kadar  abu.   Abu merupakan residu  anorganik  yang  didapat  dengan  cara mengabukan komponen-komponen organik dalam  bahan pangan.  Proses ini  diawali dengan penentuan  bobot  cawan porselin kosong konstan  yang  diulangi  sebanyak  5  kali. Setelah  itu,  sampel  hasil  proses  kadar  air digunakan  untuk  menentukan  kadar  abu sampel  rumput  laut.  Hal  ini  dikarenakan sampel  rumput laut  ini  telah  dihilangkan airnya sehingga  mempermudah  untuk  menghilangkan bahan-bahan  organik  dari  rumput  laut.  Proses ini  menggunakan  suhu  tanur  600 o C  dengan waktu pemanasan selama 4  jam hingga menjadi
abu.  Sebelum  dimasukkan  ke  desikator,  sampel dipanaskan  selama  1  jam  di  dalam  oven  agar cawan  dapat  menyesuaikan  suhu  menjadi  lebih rendah.  Sampel  didiamkan  di  dalam  desikator selama 30 menit dengan waktu ulang pendinginan  dan  penimbangan    sebanyak    8 kali.   Hal   ini   dikarenakan   suhu   yang   tinggi sehingga  membuat  bobot  cawan  dan  abu awalnya menjadi tidak konstan.
Dari data  hasil perhitungan, diperoleh rata- rata  kadar  abu  sampel  rumput  laut  adalah 29,29%.  Hasil  ini  lebih  besar  dari  penelitian yang dilakukan oleh Chaidir dan Azrawi (2006) bahwa  kadar  abu  pada  tepung  rumput  laut Sargassum  sp yang  baik  adalah  15,83  %.  Data bobot  kering  dan  bobot  abu  sampel  dapat dipergunakan untuk menghitung kadar biomassa  dari  sampel  kering  rumput  laut cokelat.
Biomassa merupakan  istilah  untuk  bobot hidup,  biasanya  dinyatakan  sebagai  bobot kering,  untuk  seluruh  atau  sebagian  tubuh organisme,  populasi,  atau  komunitas.  Biomassa tumbuhan    merupakan    jumlah    total    bobot kering semua bagian tumbuhan hidup.Biomassa tumbuhan bertambah karena tumbuhan menyerap  karbondioksida  (CO 2 )  dari  udara dan  mengubah  zat    ini    menjadi      bahan organik  melalui  proses  fotosintesis.  Dalam mekanisme kehidupan bersama tersebut, terdapat  interaksi  yang  erat  baik  diantara sesama  individu  penyusun  vegetasi  itu  sendiri maupun organisme lainnya sehingga merupakan suatu  sistem  yang  hidu  dan  tumbuh  secara dinamis  vegatasi,  tanah  dan  iklim  berhubungan erat  dan  pada  tiap-tiap  tempat  mempunyai keseimbangan  yang  spesifik  (Hamilton  dan
King, 1988).  Dari    hasil    perhitungan, diperoleh  data  kadar  biomassa  sampel  rumput laut cokelat sebesar 66,78%.
Tabel 3 Adsorpsi logam Cd 2+ pada beberapa waktu  kontak dengan Co = 50 ppm

## Penentuan pH optimum
Pada      penentuan    pH      optimum      proses pertama    yang    dilakukan   adalah melarutkan sampel  rumput  laut  (biosorben)  dengan  ion logam  Cd 2+ 50  ppm  dengan pH 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 kemudian di shaker dengan kecepatan 150 rpm  dengan  waktu  5  jam  setelah  itu  larutannya disaring  kemudian  filtratnya  diambil  untuk dianalisis dengan spektroskopi serapan atom dan residu  yang  diperoleh  dilakukan  pengujian FTIR.  Konsentrasi  logam  tersisa  dapat  dilihat pada Tabel 2.

## Gambar 1 Struktur Alginat
Tabel  2  memperlihatkan  pada  pH  3-5 nilai  persentasi  penjerapan  cendrung  teta karena  pH  5    berada  pada  kondisi  asam lemah,  sehingga  pH  5  menjadi  pH optimum. Hal  ini  didukung oleh  penelitian Wewra (2011) tentang  isolas  alginat  dari  rumput  laut Sargassum  policystum dan  pemanfaatannya sebagai  biosorben ion  Cd 2+ . Hasil  penelitiannya menunjukan  bahwa  pH  optimum  penyerapan adalah  pada  pH  5  karena  pada  pH  ini  terjadi penyerapan  yang  paling  banyak  yaitu  sebesar 47,38  ppm.  pH  optimum  terjadi  pada  pH  5 karena  permukaan  sel  berada  pada  keadaan paling  aktif  dan  tingkat  pH  menjadi  parameter yang  paling  penting  untuk  mengendalikan proses    biosorpsi    karena    mempengaruhi jaringan    muatan    negatif    pada    permukaan
dinding sel biosorben, fisikokimia dan hidrolisis logam (Phalavanzadeh dkk., 2010).

## Penentuan waktu kontak
Tabel  3  menunjukkan  bahwa  kemampuan menjerap  Cd 2+ oleh  biosorben  rumput  laut cokelat Padina  australis meningkat,  tetapi peningkatan  tidak    terlalu  signifikan.  Pada waktu  kontak  1  jam  dan  3  jam  terjadi penjerapan  yang baik,  tetapi pada  waktu  kontak 5  jam  kemampuan  untuk  menjerap  logam  Cd 2+ berkurang.  Berdasarkan  data  yang  diperoleh maka  waktu  kontak  optimum  penjerapan  ion logam  Cd 2+ oleh  biosorben  rumput  laut  coklat Padina  australis adalah  waktu  kontak  3  jam. Karena pada waktu kontak 3 jam penjerapannya  naik  dari sebelumnya.
Bertambahnya  waktu  kontak  maka  jumlah adsorbat yang terserap pada permukaan adsorben  semakin  meningkat  sehingga  tercapai titik kesetimbang. Pada saat tercapai kesetimbangan,  permukaan  adsorben  telah penuh  dan  ditutupi  oleh adsorbat yang diserap dan  adsorben  mengalami  titik  jenuh  sehingga adsorben tidak dapat menyerap adsorbat lagi.

## Karakterisasi FTIR biomassa rumput laut
coklat Padina australis
Pada  prinsip  kerja  FTIR  adalah  interaksi antara    materi    berupa    molekul  senyawa kompleks  dengan    energi    berupa    sinar infrared    mengakibatkan  molekul-  molekul bervibrasi  dimana  besarnya  energi  vibrasi  tiap komponen  molekul  berbeda-  beda  tergantung pada  atom-atom  dan  kekuatan  ikatan  yang menghubungkan  sehingga  akan  menghasilkan frekuensi  yang  berbeda.  Adanya  perbedaan tingkat  energi  vibrasi  komponen  molekul, analisis spektroskopi FTIR dapat mengidentifikasi  keberadan  komponen  atau gugus fungsi dalam molekul.
Alga  coklat  mempunyai  bentuk  yang bervariasi tetapi hampir sebagian besar berwarna  coklat  atau  pirang.  Warna  tersebut tidak  berubah  walaupun  alga ini telah dikeringkan. Alga  coklat  mengandung beberapa pigmen  fotosintetik  yaitu  karoten,  fukoxantin, klorofil a, dan klorofil c (Kadi, 2005).
Dinding sel rumput laut coklat mengandung  jumlah  polisakarida  yang  berbeda yaitu  antara  lain  alginat,  laminarin,  dan fukoidan.  Senyawa  kimia  yang  paling  banyak dalam  rumput  laut  coklat  adalah  alginat  (40%). Sedangkan  senyawa  lain  dalam  jumlah  kecil  di antaranya fukoidan, laminarin, selulosa, manitol  dan  senyawa  bioaktif  lainnya.  Selain itu  rumput  laut  coklat  juga  mengandung protein,  lemak,  serat  kasar,  vitamin  serta mineral.
Bagian-bagian  yang  aktif  untuk  menjerap logam  pada  alginat  adalah  gugus  karboksil  dan hidroksil.  Alginat  merupakan  polimer  organik polisakarida yang tersusun oleh 2 unit monomer D-asam  guluronat  dan  L-asam  manuronat  atau
selang  seling  keduanya.  Bagian-bagian  yang aktif  untuk menjerap logam  pada alginat  adalah gugus  karboksil  dan  hidroksil.  Struktur  alginat dapat d lihat pada Gambar 1.
Dilihat dari  strukturnya  alginat  berpotensi cukup  besar  untuk  dijadikan sebagai penjerap karena  gugus  hidroksi  dan  karboksil  yang terikat  dapat  berinteraksi  dengan  komponen adsorbat.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan  adanya pergeseran  bilangan  gelombang  dari  gugus fungsi tersebut. Kelarutan alginat dan
kemampuannya  mengikat  air  bergantung  pada jumlah  ion  karboksilat,  berat  molekul  dan  pH. Kemampuan  mengikat  air  meningkat  jika jumlah  ion  karboksilat  semakin  banyak  dan jumlah  residu  kalsium  alginat  kurang  dari  500,
sedangkan  pada  pH  di  bawah  3  terjadi pengendapan (McHugh, 2003).
Tabel  4 Data  Spektrum  senyawa  alginat r umput l aut c oklat Padina  australis Blanko
Karakterisasi    ini    dilakukan    pada biosorben  rumput  laut  coklat Padina australis dengan  menggunakan  spektrofotometer  FTIR untuk  memperoleh  informasi  tentang  perkiraan gugus  fungsi  apa  yang  bertanggung  jawab dalam  mengikat  ion  logam  Cd 2+ .  Karakterisasi FT-IR  dilakukan  dengan  biosorben  rumput  laut coklat Padina australis sebelum  (blanko)   dan sesudah   proses   biosorpsi.   Biosorben  sesudah biosorpsi  menggunakan  pH  1  dan  pH  5,  waktu kontak 1 dan 3 jam spektrum pada pengujian ini dapat dilihat pada Gambar 2 dan 3.
Tabel  5  Data  Spektrum  dari  senyawa  alginat pada r umput l aut c oklat Padina australis untuk pH.
Spektrum    dari    data    FTIR    dengan biosorben  rumput  laut  coklat padina australis dapat  memperlihatkan  serapan  yang  beragam dari  gugus  fungsi  yang terkandung didalamnya. Data spektrum dapat dilihat pada Tabel 4.
Spektrum    biosorben    rumput    laut    coklat Padina    australis menunjukkan  serapan  pada daerah  3417,86 cm -1 untuk  gugus  hidroksil dan serapan  yang tampak pada daerah  1645,28  cm -1 menunjukkan gugus karbonil, sedangkan 1423,47  cm -1 menunjukkan  ikatan  CH 2 serta terlihat  adanya  ikatan  C–O  pada  daerah 1031,92  –  1161,15  cm -1 .  Hal  ini  sesuai  dengan yang  dikemukakan  oleh  Moe  dkk.,  (1996)
dalam Mushollaeni dan Rusdiana (2011) bahwa adanya alginat ditunjukkan  oleh vibrasi hidroksil,  karboksil,  karbonil  dan  ikatan  antar karbon.
Tabel  6 Data  Spektrum  dari  senyawa  alginat pada ru mput la ut c oklat Padina australis untuk w aktu k ontak
Dari  data  spektrum  FTIR  untuk  biosorpsi ion  Cd 2+ oleh  biosorben  rumput  laut  coklat Padina australis menunjukkan ada beberapa pita serapan  yang  mengalami  pergeseran  bilangan gelombang.  Spektrum  FTIR  sesudah  proses adsorpsi untuk pH dapat dilihat pada Tabel 5 dan waktu kontak  dapat dilihat pada Tabel 6.
Dari  data  yang  mendekati  nilai  1258    cm -1 dan  1260  cm -1 menunjukan  uluran    −S=O asimetrik  (Zhang,  2011  dan  Mosen,  2007 dalam Malle,  2014),  sedangkan  puncak  1645 cm -1 merupakan  uluran  vibrasi  −C−O  dari asam  uronat  sesuai  nilai  1644  cm -1 .    Dari hasil   FTIR   dapat   diketahui  bahwa   sisi    aktif yang    berperan    dalam  adsorbsi  logam  berat adalah  −S=O  dan  −C=O,  hal  ini  disebabkan karena  elektron  bebas  oksigen  pada  −S=O  dan −C=O  dapat  membentuk  ikatan  koordinasi dengan  logam  berat  sebagai  akseptor  (Agustin, 2014).
Dari data Tabel 6 di atas dapat dilihat bahwa ada  pergesaran  bilangan  gelombang  yang mengindikasikan  bahwa  ada  interaksi  ion logam  Cd 2+ dengan  gugus-gugus  fungsi  di atas.  Pada  pH  1  terlihat  pergeseran  bilangan gelombang pada sisi aktif juga pada pH 5 adanya pergeseran  pada  serapan  untuk  gugus  fungsi  – OH sedangkan untuk  gugus  fungsi  C=O  dan  C– O tidak bergeser. Hal ini menjelaskan bahwa pH sangat mempengaruhi proses  adsorpsi.  Pengaruh kondisi  pH  larutan  pada  proses  adsorpsi  sangat besar  karena    perubahan    keasaman    larutan logam    dapat    menyebabkan  perubahan  muatan adsorben,  maupun  jenis  dan  jumlah  ion  logam
yang  terdapat  dalam  larutan  (Stumm  dan Morgan, 1996).

## KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan   maka   dapat  disimpulkan bahwa:
1.  pH  optimum  yang  dibutuhkan  rumput laut  coklat Padina  australis untuk menyerap ion logam kadmium yaitu pada pH 5 dengan presentasi penjerapan adalah 99,64%.
2.  Waktu kontak optimum yang   dibutuhkan rumput    laut    coklat Padina  australis untuk  menyerap  ion  Cd 2+ adalah  3  jam dengan  presentasi  penjerapan  sebesar 74,54%.

## DAFTAR PUSTAKA
Anis,  S.,  Gusrizal,  2006,  Pengaruh  pH  dan Penentuan  Kapasitas  Adsorbsi  Logam Berat  pada  Biomassa  Eceng  Gondok ( Eichhornia crassipes), Indo. J.Chem , 6(1), 56-60.
Anonim,  2013,  Know  Your  Seaweed  Padina australis. http://seaweed-undip. blogspot.co.id, diakses  pada  13  januari 2016.
Anonim,  2003,  Biosorption,   http://biosorption. mcgill.ca/BT/BTbrief.htm,  diakses  pada 29 Mei 2007.
Aslan,  L.  M,  1998, Budidaya  Rumput  Laut, Kanasius, Yogyakarta. Astuti,    2011, Petunjuk    Praktikum  Analisis Bahan  Biologi, Jurdik  Biologi  FMIPA UNY. Yogyakarta.
Bijang,  C.M.,  Sekewael,  S.,  Koritelu,  J.,  2014, Base Activated Clay And Its Application As Cation Exchanger To Reduce The Mg 2+ and Ca 2+ Ions  Concentration  In  The  Well,
Indonesian  Journal  Of  Chemical  Research, 1(2), 93-98.
Chaidir,  Azrina,  2006, Kajian  Rumput  Laut Sebagai  Sumber  serat  alternatif  untuk minuman  berserat, Sekolah  Pascasarjana Institut pertanian Bogor. Bogor.
Hamilton,    L.    S.,  H.L.M.  N.  King.,  1998, Daerah    Aliran    Sungai    Hutan  Tropis, UGM press, Yogyakarta.
Indriani, S. H, Suzuki, A., 1998, Biosorption of Heavy  Metal  Ions  to  Brown  Algae,
Macrocystis pyrifera, Kjellmamiella
Crassiforia,  And  Undaria  Pinnatifida . Jurnal  Of  Colloid  and  Interface  Science, 206, 297-301.
Indriani,  Seki,  H.,  Akira  Suzuki,  1998,
Biosorption of Heavy Metal  Ions to Brown Algae, Macrocystis pyrifera, Kjellmamiella crassiforia,      and  Undaria  pinnatifida, Jurnal  of  Colloid  and  Interface  Science , 206, 297-301.
Kadi,  A.,  2005, Beberapa  Catatan  Kehadiran Marga  Sargassum  di  Perairan  Indonesia,
Bidang  Sumberdaya  Laut,  Pusat  Penelitian Oseanografi, LIPI, Jakarta. p. 1–12.
Malle,  D.,  2014,  Ekstraksi  dan  identifikasi polisakarida  bersulfat  dari  sayur  karang gracilaria sp . Indo. J. Chem. Res, 1, 83-87
McHugh,  D.J.,  2003, A  Guide  to  the  Seaweed Industry ,  FAO  Fisheries  Technical  Paper. No. 441. Rome, FAO.
Munaf,  D.  R.,  2000, Rumput  Laut  Komoditi Unggulan , Pusat Dokumentasi dan
Informasi Ilmiah, LIPI, Jakarta. Mushollaeni, W., E. Rusdiana., 2011,
Karakterisasi natrium alginat dari Sargassum sp .,  Turbinariasp.,  dan Padina  sp, Jurnal Teknologi dan Industri Pangan , 1, 26-32. Phalavanzadeh,  H.,  Keshtkar,  A.R.,  Safdari, Abad,  Z.,  2010,  Biosorption  of  nickel(II) from      aqueous      solution      by      brown algae:      Equilibrium,  dynamic    and thermodynamic    studies, Journal    of Hazardous  Materials , 175, 304–310. Palar,  H.,  1994,  Pencemaran  dan  Toksikologi Logam Berat, Rineka Cipta, Jakarta.
Stumm,  W.,  dan  Morgan,  J.J.,  1996, Aquatic Chemistry ,  John  Wiley  and  Sons,  New York.
Suhdi, 2004, Budidaya dan Pengolahan Rumput  Laut, Buku  5,  Balai  Riset  dan Standarisasi Industri dan Perdagangan (Baristand Indag), Surabaya.
Sutapa,  I.,  Siahay,  V.,  Tanasale,  M.F.J.D.P., 2014,  Adsorption  Cu 2+ Metal  Ion  Of  Pectin From  “Tongka  Langit”  Banana’s  Crust (Musa  Speices  Van  Balbisiana), Indonesian Journal Of Chemical Research, 1(2) , 72-77. Wewra,  S.  C.,  2011,  Isolasi  Alginat  dari Rumput  Laut Sargassum  policystum dan Pemanfaatannya  sebagai  Biosorben  Ion Cd(II), Skripsi, Jurusan  Kimia  FMIPA Universitas Pattimura, Ambon.